244 



Mineralogie. 



auf Verglimmen und Aufblähen je nach dem Grade der Umwandlung- 

 verschieden. Schwach verglimmende Stücke zeigen im Schliff die grüne 

 isotrope Substanz z. Th. in braune umgewandelt. Einmal wurde ein Gehalt 

 von 8.12 BeO bestimmt. 



Gadolinit von Alt-K ärarfvet. In dünnen Splittern grün 

 durchscheinend, beim Erhitzen mit oder ohne Aufblähen verglimmend. Im 

 Schliff zeigt die grüne isotrope Substanz Haufen oder Bänder schwarz- 

 brauner bituminöser Massen. In einzelnen Partien treten Körner von 

 Bergpech auf, solche blähen sich dann auf. Längs Sprüngen hat sich etwas 

 braune Substanz als Umwandlungsproduct der grünen ausgeschieden. Ma- 

 kroskopisch reines Material ergab im Mittel: 1,46 H 2 0, 0,20 Na 2 5 

 0,09 CaO ; 0,41 MnO, 10,13 BeO, 10,29 FeO — 1,84 Fe 2 3 , 40,73 Gado- 

 liniterden (Mol.-Gew. 241,08), 4,51 Ce 2 O 3 , 4,45 übrige Ceroxyde — 0,32 Th 2 , 



24,19 SiO 2 = 98,62% und als allgemeine Formel E 3 E 2 Si 2 10 . 



Gadolinit von Neu-Kärarfvet. Undurchsichtig , zerspringt 

 beim Erhitzen ohne Glimmen und Aufblähen. Schliffe zeigen z. Th. schwach 

 grüne isotrope, z. Th. farblose, sehr schwach doppeltbrechende Substanz: 

 in beiden treten reichlich Sprünge auf, um welche in der grünen Masse 

 kurze Stäbchen einer braunen Substanz sich vorfinden. Makroskopisch 

 reines Material, grüne und farblose Substanz enthaltend, ergab bei der 

 Analyse: 2,38 H 2 0, 0,35 Na 2 0, 0,10 MgO, 0,46 CaO, 10,47 BeO, 9,44 FeO 

 — 2,02 Fe 2 3 , 36,71 Gadoliniterden (Mol.-Gew. 246,9), 6,61 Ce 2 3 , 7,40 

 übrige Ceroxyde — 25,58 SiO' 2 = 99,52% und als allgemeine Formel 



ii in 



B 3 B 2 Si 3 10 , wenn man H 2 nicht berücksichtigt und Fe 2 3 auf Fe 

 umrechnet. Die farblose Substanz ist ein Umwandlungsproduct der grünen 

 und hauptsächlich durch Wasseraufnahme entstanden. 



Gadolinit aus dem Kirchspiel Torsäker (Gestrikland). In 

 verwittertem Feldspath auftretend. Auf Sprüngen mit Yttercarbonat über- 

 zogen und von einer Rinde rothbrauner Umwandlungsproducte und erdiger 

 Substanz umgeben, verglimmt er weder, noch bläht er sich beim Erhitzen 

 auf. Die grüne isotrope Substanz enthält längs Sprüngen Zersetzungs- 

 producte. 



Ob ein anderes Stück, welches sich im Schliff völlig frisch, grün, 

 isotrop erwies, unbedeutende Zersetzungsproducte und deutlich Einschlüsse 

 von Bergpech enthielt, demnach sich stark aufblähte und verglimmte, auch 

 von hier und nicht etwa von Ytterby stammte, ist unsicher. Die Analyse 

 desselben ergab: 0,80 H 2 (etwas zu hoch ausgefallen^, 0,35 Na 2 0, 

 0,69 CaO, 0,16 MnO, 9,10 BeO, 12,66 FeO — 0,72 Fe 2 3 , 0,29 APO 3 , 

 46,08 Gadoliniterden (Mol.-Gew. 259,6), 0,52 Ce 2 3 , 4,13 übrige Ceroxyde, 

 0,75 Th O 2 , 24,55 Si O 2 = 100,80 %. Es ist B : B 2 O 3 : Si O 2 = 3 : 1 : 2,02 

 oder ohne H 2 und Umrechnung von Fe 2 3 auf FeO = 2,91 : 1 : 2,07. 



Gadolinit von Karlberg im Kirchspiel St. Tuna (Da- 

 larne). Schmilzt beim Erhitzen ohne Verglimmen und Aufblähen an den 

 Kanten zu grauer, glasiger Schlacke. Dünnschliffe zeigen, dass die isotrope 

 blassgrüne, fast farblose Masse von Sprüngen durchzogen ist, von denen 



